2019.05.29（ 下水道マンホールの更生工法 ）アール エム アイ

Ｒ ＭＩ工 法施工要領書

株式会社 東海ヒューム管

目次

Ⅰ．ＲＭＩ工法施工要領 ····························································· 1
1．ＲＭＩ工法の技術概要 ··························································· 22．使用材料 ········································································ 3
3．標準施工手順 ··································································· 63. 1 準備工 ······································································ 73. 2 掘削工 ······································································ 93. 3 既設撤去工 ·································································· 93. 4 前処理工 ··································································· 103. 5 レベル調整材打設 ··························································· 103. 6 直壁設置工 ································································· 103. 7 グラウト充てん工 ··························································· 143. 8 頂版設置工 ································································· 16
3. 9 ＰＰ製はしご取り付け ························································· 16
3.10 施工完了状況 ······························································· 16

Ⅰ ． ＲＭ Ｉ 工 法 施 工 要 領-1-

１．ＲＭＩ工法の技術概要
ＲＭＩ工法は，硫化水素に起因する硫酸腐食等により，耐荷力が低下したマンホールを更生する技術である。
本工法は，路面から既設マンホールの斜壁またはスラブまでを掘削・撤去し，既設マンホールの劣化部を除去した後，既設マンホール内に耐酸性に優れ，自立強度を有する更生用レジンマンホールを挿入・設置するものである。更生用レジンマンホールの設置は，既設マンホールのインバート肩部に速硬型のレベル調整材を打設し，その上面に更生用レジンマンホールを順次接着・組立を行い，更生用レジンマンホールと既設マンホールの壁面の隙間は，グラウト材（無収縮モルタル等）を充てんして固定する。
ＲＭＩ工法の技術概要を図１－１に示す。

図１－１ ＲＭＩ工法の技術概要-2-２．使用材料
ＲＭＩ工法に使用する材料を写真２－１に示す。

調整リング

頂上部直壁下部直壁（削孔あり）

ＰＰ製はしご連結リング

エポキシ充てん接着剤版

グラウト調整材

写真２－１ ＲＭＩ工法使用材料-3-

レベル調整材

弾性エポキシ樹脂系接着剤

（１）更生用レジンマンホール
ＲＭＩ工法の主要部材である更生用レジンマンホールは，調整リング・頂版および直壁の各部材によって構成され，その形状および寸法は，図２－１および表２－１に示すとおりである。
〔調整リング〕

〔頂 版〕

〔直 壁〕

ｔｔａｔａｔａｈｈｃｈ

図２－１ 更生用レジンマンホールの形状

表２－１ 更生用レジンマンホールの種類および寸法(単位：㎜)
呼 び 方

適応既設
マンホール部材

調整リング

内径

外径

厚さ

有効高ａｃｔｈ

600

－

110

50,100,150

RM60(K)

記号

共 通

１～３号

円形 76

１号頂版

600

850－

120

RMH76(A)(１号特殊)

１号

直壁

760－

45600～2100

RMH76(CB)円形 106

２号頂版

600

1150－

130

RMH106(A)(２号特殊)

２号

直壁

1060－

45600～2100

RMH106(CB)-4-

（２）付属材料
ＲＭＩ工法の付属材料を表２－２および図２－２に示す。
表２－２ 更生用レジンマンホール付属材料一覧
使用材料①

レベル調整材②

接着剤⑤管口目地材⑥直壁目地材③材質・仕様等品

名

高炉スラグ系

ラウンドベース

エポキシ充てん接着剤

アルプロン W-109

連結リング

鋼製

連結リング

④グラウト材セメント系

タフエース＃40⑦

接着剤

弾性エポキシ樹脂系

エポソフトＮ

緊結プレートステンレスまたは緊結プレート

ボルト

メッキ処理加工ボルト

はしご

ポリプロピレン製

ＰＰ製はしご⑧⑨⑧②⑨③⑦⑥③⑥②

既設躯体④バックアップ材
急結セメント⑤⑤①②

図２－２ 付属材料使用箇所-5-３．標準施工手順
ＲＭＩ工法の標準施工手順を図３－１に示す。
準

備工

・ 機材および更生用レジンマンホール搬入※3.1

・ 更生用レジンマンホールは，既設マンホールの状況確認を行い，打合せ後，出荷工場により削孔等の加工したものを搬入
舗装切断工

掘削工

※3.2

既設撤去工

※3.3

前 処 理 工※3.4

・ 斜壁またはスラブまでを撤去できる深さ（0.6～1.0 ｍ程度）まで掘削
・ 鉄蓋から斜壁またはスラブまでを撤去
・ 足掛け金物切断
・ マンホール内の汚れ・劣化部の洗浄除去
・ マンホール壁面およびインバートの劣化状態の確認，レベル調整高さの確認
・ 既設躯体およびインバート部の漏水処理

・ インバート肩部に，レベル調整材を打設

レベル調整材打設

※3.5

直壁設置工

※3.6

グラウト充てん工

※3.7

頂版設置工

※3.8

・ レベル調整材上面に直壁を順次接着・組立

・ 既設マンホールとの隙間にグラウト充てん調整リング・蓋設置工

ＰＰ製はしご取り付け※3.9

埋 戻 し 工※注．着色部分■について 3.1～3.9 で路面復旧工※注．詳細に記述する。

-6-図３－１ 標準施工手順
３．１ 準 備 工
施工前に設計図書および既設マンホール内の状況を確認し，現況図を作成する。
既設マンホールの状況確認でマンホール内に入孔する場合は，必ず換気を行った後，硫化水素濃度および酸素濃度を測定し，安全性を確認して実施する。
設計図書で詳細が確認できない場合は，図３－２の調査例の要領で，現地調査を行い，現況図を作成する。既設マンホールの内径は，現場打設で築造されている躯体については，内径および芯円度の誤差が大きく，劣化程度も位置により異なる場合があるため，高さ１ｍ程度の間隔で測定することが望ましい。

Ｈ4Ｈ2Ｄ1Ｈ1Ｉ1Ｉ2Ｈ3Ｄ2①Ｄ3②(単位：㎜)
流入管

流出管

①管径

Ｈ1管径

Ｈ23003750

3003110

インバート
上面の高さ

②
流入管径

Ｈ3180° 1503880角度

マンホール内径流入撤去
深さ

Ｉ1Ｉ2Ｄ1Ｄ2Ｄ3

Ｈ4180° 3880

38601195

12001240900角度

図３－２ 現地調査例
現況図をもとに，更生用レジンマンホールの部材の組合せ（レベル調整高さ含む）を行い，打合せ後，現況位置に合うように，製造工場にて直壁に削孔する。

-7-345
頂版 h＝130
直壁 h＝1200
1150
連結リング
ｔ＝4.5
3880
直壁 h＝2100

削孔①アーチ切り②80100

レベル調整材ａ）更生用レジンマンホールの部材組合せ

3880 下流(3860 上流)

②150φ

①300φ

レベル調整材30

レベル調整材

A50
インバート
中央部

A ： 下流側 100，上流側 80ｂ）レベル調整材打設高

流出側

流出管
300φ

流入側
414φ

354

流入角度
180°
427107ｃ）下段直壁削孔位置

図３－３ 更生用レジンマンホールの部材組合せ・削孔例-8-３．２ 掘削工
掘削幅は，バックホウ等の掘削機を使用するのに支障のない範囲で最小幅（１号で 2.2×2.2ｍ，２号で 2.5×2.5 ｍを標準）とし，掘削深さは，鉄蓋から斜壁またはスラブまでを撤去できる深さとする。また，土質条件，掘削深さによっては，土留めを設置する。

写真３－１ 掘削状況
３．３ 既設撤去工
既設の撤去は，躯体を損傷させないように注意して行う。鉄蓋から斜壁またはスラブ撤去後，足掛け金物を切断する際は必ず換気を行い，硫化水素濃度および酸素濃度を測定し，安全性を確認して実施する。

写真３－２ 蓋および受け枠の撤去

写真３－３ 斜壁の撤去-9-写真３－４ スラブの撤去
３．４ 前処理工

写真３－５ 足掛け金物の切断

高圧洗浄機（洗浄圧力 10 Mpa 以上）によりマンホール内の汚れ・劣化部を洗浄除去する。
高圧洗浄後，レベル調整材打設面（インバート肩部）に汚れ・脆弱部のないことを確認するとともに，レベル調整高さの確認を行う。
インバート部の損傷が大きい場合は，損傷部を除去し，基礎コンクリート（σck＝18N/㎜2）等でインバートを築造する。
また，既設躯体からの漏水がある場合は、止水セメント等で止水を行う。
３．５ レベル調整材打設
既設躯体壁面およびインバート上面の清掃を行い，インバート肩部へレベル調整材を打設する。レベル調整部は，直壁を垂直に立ち上げ，施工直後から長期間，インバートコンクリートへ荷重を均等に負担させる重要な箇所であるため，レベル調整部全体の高さが均一になるように注意する。また，レベル調整材は，打設厚さが 30 ㎜以上※注 1（58 頁，図３－３参照）とする。
レベル調整後，レベル調整部の上端高さ，流入，流出管の高さおよび角度を再度測定し，設計図書（または現況図）と一致していることを確認する。
※注 1．既設インバートの高さは，劣化等により正確に測定することが困難であるため，レベル調整材の打設厚さは，最薄部が 50 ㎜となるように計画する。
レベル調整材打設後，直壁設置までの養生は，24 時間（翌日設置）が望ましいが，20℃で４時間以上を目安として，硬化状態を確認の上，直壁を設置する。但し，道路開放は，24 時間以上とする。

写真３－６ レベル調整状況

写真３－７ レベル調整完了

レベル調整材（NET 25 kg/袋）の標準仕様を表３－１に示す。
表３－１ レベル調整材の標準仕様
レベル調整材

１袋当たり水量

練り上がり量１ｍ3 に要する袋数

3.8 ℓ

12.3 ℓ81.3 袋３．６ 直壁設置工（１）下段直壁設置
レベル調整部の清掃を行い，レベル調整部に直壁を仮置きして直壁設置目安ラインをマー- 10 -

キングする。直壁底部とレベル調整部は，エポキシ充てん接着剤により接着固定するが，レベル調整部上面にあらかじめエポキシ充てん接着剤を厚めに塗布しておくと作業が行いやすい。
直壁（58 頁， 図３－３および写真３－８～９参照）は，設置方向に注意しながら既設躯体内に挿入する。このとき，直壁が垂直に立ち上がるように，水平度の確認を行うとともに，グラウト材がスムーズに充てんできるように，既設躯体との隙間を 10 ㎜以上確保する。
注．エポキシ充てん接着剤は，施工時の温度が５ ℃以下の場合は，間接加熱によって温度を上げて使用する。

写真３－８ 直壁下流側形状例

写真３－９ 直壁上流側形状例

写真３－10 直壁設置状況

直壁設置目安ライン（既設マンホールから 70mm）

写真３－11 エポキシ充てん接着剤塗布写真３－12 直壁接着部仕上げ(直壁設置前) P．18 参照(直壁設置後，樹脂パテすり付け)- 11 -

（２）グラウト充てん前処理
直壁設置後，グラウト材を充てんする前に，グラウト材が直壁内および既設管内への流出を防止するため，部に急結セメントを充てんする。このとき，急結セメントは，管内面より 10 ㎜程度下がった状態で充てんし，グラウト材充てん後，エポキシ充てん接着剤により表面仕上げを行う。
既設内径
グラウト充てん隙間

直壁外径

既設躯体

10 ㎜程度①バックアップ材

既設
流入管

10 ㎜程度②急結セメント

レベル調整材③エポキシ充てん接着剤(グラウト材充てん後)
既設流出管

直壁
内面

①

レベル調整部

②

直壁
内面

既設管

直壁
内面

③

既設管

図３－４ グラウト充てん前処理

写真３－13 バックアップ材挿入状況

写真３－14 急結セメント充てん状況- 12 -

既設管

（３）上段直壁設置
上段直壁設置前に，下段直壁と既設躯体の隙間へグラウト材の充てんを行っておくと，下部が安定し，液圧も小さくなる。特に，マンホールが深く，数日に分けて直壁の設置を行う場
合は，下段直壁と既設躯体の隙間へのグラウト充てんを先に行う。
グラウト材の充てん要領は，３．７グラウト充てん工に示す。
直壁下段のグラウト材硬化後，連結リングを設置し，直壁内面の「はしご位置マーク」に注意して，直壁上段を設置する。
このとき，直壁下段の端面と連結リングのリブ部上面にエポキシ充てん接着剤を厚めに塗布し，接着固定する。

写真３－15 エポキシ充てん接着剤
塗布状況

写真３－16 エポキシ充てん接着剤
塗布完了

写真３－17 連結リング設置状況（グレー色はエポキシ充てん接着剤）- 13 -写真３－18 連結リング
３．７ グラウト充てん工

写真３－19 直壁上段設置（１）下段直壁と既設躯体との隙間充てん
グラウト充てんは，既設躯体と下段直壁の隙間へ上部よりグラウト材を充てんする。グラウト材は，隙間なく充てんできるように，練上り後のコンシステンシー（J14 ロート流下値）が，8±2 秒のものを使用する。このとき，グラウト材の充てん高さは，連結リングの設置に支障がないように，直壁上段天端より 150 mm 程度低い位置までとする。
※注．グラウト材の練混ぜにアルミ製羽根の撹拌機を使用すると，アルミとセメント系材料が反応し，グラウト材が異常膨張を生じることがあるので，使用してはならない。
グラウト材（NET 25 kg/袋）の標準仕様を表３－２に示す。
表３－２ グラウト材の標準仕様
グラウト材

１袋当たり水量

練り上がり量１ｍ3 に要する袋数

4.5ℓ13.4 ℓ75 袋

注．練り混ぜ水量は、温度、練り混ぜ量、撹拌器具の種類によって、異なりますので4.3ℓ～4.7ℓの水量で調節してください。

既設躯体
150 ㎜程度

急結セメント

無収縮グラウト材

直 壁レベル調整材

図３－５ 下段直壁グラウト材充てん高さ
グラウト材の充てんは，グラウトポンプ等をもちいて打設するが，図３－６に示すように漏斗とビニールホース等をもちいて行ってもよい。また，既設躯体と直壁の隙間が広く，充てん量が多い場合は，大型の簡易漏斗等をもちいてもよい。

- 14 -

150
350
400

大型簡易漏斗の寸法例
20漏斗

既設躯体上部天端

ビニールホース掘削面

直 壁
グラウト材

既設躯体
グラウト充てん隙間

グラウト充てん隙間

図３－６ 漏斗とビニールホースをもちいたグラウト材の充てん方法例

ビニールホースをもちいた充てん

大型簡易漏斗をもちいた充てん

写真３－20 グラウト材充てん状況（２）上段直壁と既設躯体との隙間充てん
下段直壁と同様に，既設躯体と直壁の隙間よりグラウト材を充てんする。グラウト材の充てんは，既設躯体上部天端まで打ち上げ，充てん完了とする。

３．８ 頂版設置工
頂版の設置は，直壁外面の接合マークと頂版外面の接合マークとが合うように設置する。

- 15 -

接合マーク

写真３－21 頂版設置状況
３．９ ＰＰ製はしご取り付け更生レジンマンホールは，事前打合せによりＰＰ製はしごの取付けが可能である。
ＰＰ製はしごを取付ける際は，直壁の内側にあるはしご取付用ボルト穴（工場でインサート埋め込み）にセンター用ロックボルト(M16)とスプリングワッシャーでロックバンドを固定した後，サイド用ロックボルト(M10)とナットでロックバンドとはしご本体をしっかりと固定する。

図３－７ ＰＰ製はしご

３．10 施工完了状況

更 生 前

高圧洗浄後
写真３－22 施工完了

- 16 -

施工完了